( 822 ) 



valeurs de l'épaisseur d'argent s, les ordonnées celles de la conducli- 



bililé - • La figure se confond avec une droite à partir de l'épaisseur t = ;>o a 



environ et au-dessus. Cette droite passe au-dessous de l'origine et coupe 

 l'axe des abscisses au point s = 26 u. environ. Pour les épaisseurs moindres 

 que 5o y-, la courbe s'abaisse nettement au-dessous de la droite et les 

 ordonnées sont jusqu'à trois fois plus petites que les ordonnées correspon- 

 dantes de la droite. 



» Ces résultats s'interprètent facilement. La fonction-» pour les épais- 

 seurs supérieures à 5o y., est de la forme — A 4- Be. Cela implique l'exis- 

 tence d'une couche homogène, laquelle est comprise entre deux couches 

 superficielles de conductibilité moindre au contact de l'air et du verre. 

 Tant que la couche homogène intermédiaire existe, les points figuratifs se 

 placent sur la droite précédente. Ils s'en séparent au contraire dès que 

 l'épaisseur totale de la couche devient égale puis inférieure à la somme des 

 épaisseurs de passage. On peut donc, d'après ces expériences, fixer à Sojji. 

 environ la somme des épaisseurs de passage. C'est à peu prés le nombre 

 obtenu par Quincke dans ses expériences de capillarité (' ). 



» IV. Une question se pose : les surfaces terminales des dépôts 

 d'argent sont-elles comparables entre elles et, de plus, n'a-t-on pas 

 affaire à des couches plus ou moins trouées ? 



» Voici ce qu'a montré l'examen au microscope. Toutes les couches, 

 même les plus minces qui ne sont plus conductrices, sont absolument 

 continues. En outre, sur la surface, on aperçoit une multitude de petits 

 grains qui se détachent en sombre sur une couche sous-jacenle parfaitement 

 homogène; les diamètres et les distances respectives de ces grains semblent 

 être voisins de i [j. ou un peu inférieurs. L'aspect de ces grains montre qu'il 

 vaut mieux les considérer comme des ondulations de la surface que comme 

 des grains discrets simplement posés dessus. Ces grains apparaissent iden- 

 tiques à toutes les épaisseurs : on les trouve dans des lames dont l'épaisseur 

 est certainement inférieure à i4;-'- et peut-être même à 8a; ils sont seule- 

 ment un peu plus difficiles à apercevoir à cause de leur transparence. 

 On a ainsi une idée de la profondeur des rides qui bossuent la surface des 

 couches car, même pour ces couches très minces, sous ces grains, il y a 

 une couche sous-jacente homogène. Enfin j'ajoute que ces grains subsis- 

 tent dans la transformation en iodure ; diamètres et distances restent inva- 

 riables, l'épaisseur seule change. 



(') Pogi(. Ann.. lui. 137; 1869. 



